( 9^8 ) 

 o et 100 degrés, la force électrotuotrice moyenne varie entre o,oi5 et 

 o,025; mais, comme on le voit sur le tableau, s'il y a inégalité, de o et 

 3oo degrés, entre les résultats présentés par les barreaux 1 et 2, au delà, 

 les effets deviennent à peu près semblables et la plupart des couples à 

 sulfure de cuivre que j'ai essayés présentent la même force électromotrice. 



» Il est préférable de s'en tenir aux températures comprises entre 35o 

 et 4°o degrés, ainsi que je l'ai déjà dit dans les premières publications, et 

 en raison de l'altération du sulfure de cuivre; il faut alors io à i5 éléments 

 pour faire, en force électromotrice, l'équivalent d'un élément hydro-élec- 

 trique à sulfate de cuivre; à une température plus élevée, il en faudrait 

 moins. 



» Cette propriété que possède le sulfure de cuivre fondu, de varier de 

 pouvoir thermo-électrique suivant son degré de recuit, est analogue à celle 

 que l'on a observée depuis longtemps dans les métaux dont le pouvoir 

 thermo-électrique change suivant qu'ils sont plus ou moins écrouis ou 

 recuits; seulement, dans cette circonstance, le changement est beaucoup 

 plus grand, puisque des barreaux de sulfure de cuivre ont augmenté d'ac- 

 tion dans la proportion de i à io et même davantage. Les matières fondues, 

 comme l'antimoine, peuvent présenter aussi un accroissement d'effet, mais 

 bien moindre ; ainsi l'antimoine fondu et coulé dans une lingotière à la 

 température ordinaire, et recuit pendant vingt-quatre heures entre 3oo 

 et 4oo degrés, n'a présenté qu'une augmentation telle, que réuni au cuivre, 

 sa force électromotrice s'était accrue de o,i3 de sa valeur. Le fer, comme 

 on le sait, est dans le même cas ; écroui, il est moins positif que recuit. Le 

 cuivre et L'argent se comportent d'une manière inverse. 



» Ces changements peuvent peut-être expliquer comment on obtient des 

 effets si inégaux en intensité avec des minéraux naturels de même compo- 

 sition, tels que les oxydes, sulfures, etc., qui ont dû être produits dans des 

 conditions physiques bien différentes les unes des autres. Il serait intéres- 

 sant de soumettre ces matières à un recuit suffisamment prolongé. 



n Dans la seconde partie de ce travail, j'ai étudié les forces électromo- 

 trices de différents alliages en m'attachant à reconnaître de quelle manière 

 la nature des éléments constituants pouvait influer sur les elfets produits 

 quand ils avaient subi un recuit préalable. Ne pouvant pas, pour chaque 

 alliage, déterminer la force électromotrice à différents points de l'échelle 

 thermométrique, car le nombre des alliages que j'ai essayés est très-consi- 

 dérable, je me suis borné, pour la plupart, à chercher quel est l'effet pro- 

 duit en formant, avec un barreau de chaque matière et des fils de cuivre qui 



